Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, Special Issue No. 2, Februari 2022

## ANALISIS DAN EXPERIMEN PERKUATAN PLAT LANTAI DENGAN MENGGUNAKAN FRP
Liberti Silitonga 1 , Johannes Tarigan 1 , A. Perwira Mulia Tarigan 1 , Andar Sitohang 2
1 Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Indonesia
2 Akademi Teknik Deli Serdang, Indonesia Email: silitongaberti88@gmail.com, johannes_tarigan@yahoo.com, a.perwira.mulia@gmail.com, sitohanga72@gmail.com

## Abstrak
Pelat  adalah  salah  satu  elemen  yang  sangat  penting  dalam  suatu  bangunan.  Pada beberapan  bangunan  pasti  ditemukan  pelat,  baik  pelat  lantai  maupun  pelat  atap yang  mengalami  keretakan.  Keretakan  ini  dapat  disebabkan  oleh  bebrapa  faktor, baik  dari  kualitas  materialnya  maupun  teknik  dalam  pengerjaannya  serta  akibat bencana alam. Metode pengujian dilakukan terhadap 4 (empat) buah benda uji pelat beton  bertulang  ukuran  2250  x  100  x  150  cm  dalam  memikul  beban  yang menghasilkan lentur murni dan ke 4 (empat) kelompok benda uji yaitu pelat beton bertulang  normal  dan  balok  beton  bertulang  dengan  perkuatan  CFRP  dengan metode dilapisi Plat dengan 1 Lapis CFRP satu arah ( Unidirectional ), Plat dengan 1 Lapis  CFRPdua  arah  ( Bidirectional )  dan  Plat  dengan  1  Lapis  CFRP  tiga  arah ( Pseudoisotropic )  Selanjutnya  benda  uji  diberikan  beban  terpusat  sampai  pelat beton bertulang runtuh sehingga diketahui beban maxsimum dan lendutannya. Hasil experimen  menunjukkan  bahwa  penambahan  dilapisi  Plat  dengan  1  Lapis  CFRP satu  arah  ( Unidirectional ) mampu meningkatkan  kuat  lentur  sebesar  72,22  %  dari kekuatan  awalnya  dan  Plat  dengan  1  Lapis  CFRPdua  arah  ( Bidirectional )  mampu meningkatkan kuat lentur sebesar 77,78 % dari kekuatan awalnya serta Plat dengan 1 Lapis CFRP tiga arah ( Pseudoisotropic )mampu meningkatkan kuat lentur sebesar 94,44 %. Dari kekuatan awalnya.
Kata Kunci : pelat bertulang; kuat lentur; CFRP

## Abstract
Plates  are  one  of  the  most  important  elements  in  a  building.  In  some  buildings, there  must  be  plates,  both  floor  plates  and  roof  plates  that  are  cracked.  These cracks can be caused by several factors, both from the quality of the material and the  technique  in  the  process  as  well  as  due  to  natural  disasters.  The  test  method was carried out on 4 (four) reinforced concrete slabs measuring 2250 x 100 x 150 cm  in  carrying  a  load  that  resulted  in  pure  bending  and  4  (four)  groups  of  test objects,  namely  normal  reinforced  concrete  slabs  and  reinforced  concrete  beams with CFRP reinforcement with method coated Plate with 1 Layer of CFRP one way (Unidirectional),  Plate  with  1  Layer  of  CFRP  two-way  (Bidirectional)  and  Plate with 1 Layer of three-way CFRP (Pseudoisotropic) Furthermore, the test object is given  a  concentrated  load  until  the  reinforced  concrete  slab  collapses  so  that  the
maximum load and deflection are known. The experimental results showed that the addition of a plate with 1 layer of CFRP in one direction (Unidirectional) was able to increase the flexural strength by 72.22% of its initial strength and a plate with one  layer  of  CFRP  in  two  directions  (Bidirectional)  was  able  to  increase  the flexural strength by 77.78% of its initial strength. and Plate with 1 layer of three- way  CFRP  (Pseudoisotropic)  able  to  increase  the  flexural  strength  by  94.44%. From its initial strength.

## Keywords: reinforced plate; flexural strength; CFRP

## Pendahuluan
Pelat  lantai  adalah  salah  satu  elemen  yang  sangat  penting  dalam  suatu  bangunan. Pada  beberapan  bangunan  gedung  bertingkat  pasti  ditemukan  pelat,  baik  pelat  lantai maupun  pelat  atap  yang  mengalami  keretakan.  Keretakan  ini  dapat  disebabkan  oleh bebrapa faktor, baik dari kualitas materialnya maupun teknik dalam pengerjaannya serta akibat bencana alam dan kelebihan beban.
Kondisi  retak  pada  pelat  lantai  jika  tidak  ditangani  dengan  tepat  dapat menyebabkan  bangunan  menjadi  runtuh.  Maka  dengan  berkembangnya  teknologi  saat ini  terutama  dibidang  kontruksi,  telah  ditemukan  beberapa  alternative  yang  menjadi pilihan  untuk  menghadapi  bangunan  yang  mengalami  keretakan  pada  pelatnya. Termasuk  perkuatan  struktur  kini  menjadi  pilihan  tanpa  harus  membongkar  bangunan tersebut.
Penelitian-penelitian  sebelumnya  yang  berhubungan  dengan  perbaikan  struktur dengan  menambahkan  perkuatan  sudah  banyak  dilakukan  oleh  banyak  peneliti diantaranya, Juandra  Hartono,  Dkk    (2010), “Perkuatan  Lentur  Pelat  Lantai  Tampang Persegi  Dengan  Penambahan  Tulangan  Tarik  Dan  Komposit  Mortar”, Patricia Kembuan Steenie E. Wallah, Servie O. (2018) , “Desain Praktis Pelat Konvensional Dua Arah  Beton  Bertulang”. Indriyani  Puluhulawa.  (201 5).  “Kapasitas  Lentur  Perkuatan Pelat Beton Bertulang Menggunakan Kabel Baja Dan Mortar”. Indriyani  Puluhulawa, Alamsyah, (2019) , “Perkuatan Pelat Lantai Beton Bertulang Menggunakan Baja Ringan Dan  Sikadur  Cf-31”, I  Nyoman  Ardika,  Dkk  (2019) ,  “Studi  Eksperimen  Pelat  Beton Bertulang Pracetak Satu Arah Berpenampang “U” Sebagai Alternatif Struktur Lantai”. Widya  Desni  Sitorus,  Sutrisno,  (2016). “Analisa  Dimensi  Dan  Tulangan  Pelat  Lantai Pada Ruko R1- Gabung No. 18, 20, 26, 28, 30, 32 Dan 36 Bangunan Citraland Bagya City Medan”, Heri Purnomo, Dian Sestining Ayu,. (2019), “Analisis Struktur Perkuatan Jembatan  Beton  Menggunakan  Steel  Plate  Bonding  Dan  Fiber  Reinforced  Polymer (Frp)  Untuk  Mendukung  Efisiensi  Biaya  Pekerjaan”, Samuel  Agustinus,  Cindrawaty Lesmana.  (2019) .  “Perbandingan  Analisis  Perkuatan  Struktur  Pelat  Dengan  Metode Elemen  Hingga”. Endah  Kanti  Pangestuti ,  (2009)  “Penggunaan  CFRP  sebagai  bahan komposit  eksenternal  pada  struktur  balok  beton  bertulang”, Ireneus  Petrico  G,(2013) “Perbandingan  kekuatan lentur  balok  beton  bertulang  dengan  menggunakan  perkuatan CFRP dan GFR” Simbolon, Albert., dan Johannes Tarigan*2018) .”The Experience of
Retrofit Design in Using CFRP of Building Case Study of tha Ramp Structure of Palm Oil Mill in South Sumatera” Tarigan,  Johannes.,  Nursyamsi,  dan  Randi  Meka.(2018) . “The  usage  of  carbon  fiber  reinforcement  polymer  and  glass  fiber  reinforcement polymer for retrofit technology building”.
Dalam  penelitian  ini  digunakan  CFRP  untuk  perkuatan  struktur  pelat  satu  arah dengan  lapisan  1  lapis  yang  berguna  mengetahui  perilaku  lentur  dan  pola  retak  pelat dibandingkan  dengan  pelat  tanpa  menggunakan  perkuatan  CFRP  serta  variasi  jenis pelapisan  CFRP  pada  plat  sehingga  dapat  disimpulkan  mana  yang  paling  efektif digunakan.

## Metode Penelitian
Pendekatan yang dipilih penulis dalam penelitian ini yaitu dengan pengujian benda uji  yang  dibuat  sendiri  di  laboratorium  Fakultas  Teknik  Universitas  Sumatera  Utara. Penelitian  menggunakan  alat  uji  Static  Loading  Frame  dengan  dua  titik  pembebanan. Proses  pembebanan  sendiri  dilakukan  secara  berkala  untuk  mengamati  proses terbentuknya retakan dan runtuh dari benda yang diuji. Tahapan pelaksanaan penelitian sebagai berikut:
1. Persiapan alat dan bahan penelitian
Persiapan  alat  meliputi  cetakan  benda  uji  plat,  alat  pengaduk, vibrator ,  kerucut abrahams untuk pengujian slump dan alat pendukung lainnya.
2. Pengujian sifat fisis material untuk agregat kasar, agregat halus, fly ash Sebelum mixing dilakukan,  masing-masing  material  diuji  karakteristiknya  agar didapat data yang berguna untuk perencanaan di mix design.
3. Perencanaan komposisi campuran
Perencanaan  campuran  atau mix  design dilakukan  berdasarkan  data–data karakteristik masing–masing material yang telah diuji untuk mendapatkan komposisi masing–masing variasi campuran.
4. Pembuatan campuran beton ( Mixing )
Pembuatan benda uji berdasarkan komposisi dari mix design yang telah dibuat.
5. Pemeriksaan slump
Pemeriksaan slump dilakukan  untuk  mengetahui  tingkat  workability  dari campuran  beton  segar.  Semakin  banyak  air  yang  digunakan  semakin  mudah workability nya dan semakin besar juga nilai slumpnya, tetapi berpengaruh terhadap nilai pengujian yang akan dilakukan.
6. Pencetakan ( Moulding )
Benda  uji  yang  digunakan  adalah  pelat  beton  dengan  dimensi  2100 mm  x  1000 mm x 100 mm. Saat pencetakan dilakukan juga pemadatan baik dengan cara merojok maupun  dengan  menggunakan  alat  seperti vibrator agar  tidak  terdapat  udara  dalam campuran beton segar sehingga tidak menimbulkan rongga (voids) yang berpengaruh terhadap nilai pada saat pengujian.
7. Pengujian  plat  kontrol  (PK)  dengan  alat  Jack  Hidraulic  di  Static  Loading  Frame sampai runtuh.
8. Setelah  didapat  beban  maksimum  dari  plat  control  (PK),  6  benda  uji  plat  lainnya diberi 70% dari beban runtuh plat kontrol (PK) lalu dilapisi dengan perkuatan GFRP dan diuji kembali sampai runtuh.
9. Menganalisa data hasil pengujian yang telah dilakukan.
10. Dibuat kesimpulan terhadap hasil penelitian.

## Gambar 1 Skema Pengujian Lentur Pelat Beton
Rencana  campuran  beton  (mix  design)  dihitung  berdasarkan  data-data  yang diperoleh dari uji bahan dasar dengan kekuatan tekan (f’c) 25 MPa dan slump sedang. Sampel-sampel  uji  selanjutnya  dirawat  (curing)  dalam  ruangan  dan  lembab  sampai umur  pengujian  yaitu  28  hari.  Jumlah  benda  uji  yang  digunakan  seperti  tabel  dibawah ini :
Tabel 1 Variasi Benda Uji Jenis Pengujian Jenis Benda Uji Kode  Jumlah Uji Kuat Lentur Plat Kontrol PK 1 Plat dengan 1 Lapis CFRP satu arah ( Unidirectional ) P1 1 Plat dengan 1 Lapis CFRP dua arah ( Bidirectional ) P2 1 Plat dengan 1 Lapis CFRP tiga arah ( Pseudoisotropic ) P3 1
Gambar0 2 Pelat dengan 1 Lapis CFRP satu
arah ( Unidirectional ) Gambar 3
Pelat dengan 1 Lapis CFRP dua arah ( Bidirectional )
Gambar 04 Pelat dengan 1 Lapis CFRP tiga arah
( Pseudoisotropic )
Gambar 5

## Diagram Alir Penelitian

## Hasil dan Pembahasan
1. Analisis Lendutan pada pelat Beton Kontrol
Pada  bagian  ini  akan  dibahas  perhitungan  lendutan    secara  analitis  yang  akan terjadi  jika  pelat  beton  bertulang  (balok  kontrol)  diberi  P terpusat yang  telah  dihitung sebelumnya.  Perhitungan ini dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2

## Perhitungan Lendutan Yang Terjadi
Pada Balok Kontrol
Gambar 6
Grafik Hubungan Beban-Lendutan pada Pelat

## 2. Pengujian Pelat Beton Tanpa Perkuatan
Pada pelat beton bertulang tanpa perkuatan/pelat Kontrol (PK), pengujian yang dilakukan meliputi, pengujian lenturan di tiga titik (yakni 1/4L, 1/2L, dan 3/4L), serta daya  dukung  maksimun  sampai  balok  terjadi  retakan  dan  pembacaan  dial  konstan dengan kenaikan sebesar 0,5 ton, dapat dilihat pada grafik Gambar 12 di bawah ini.
Gambar 7

## Grafik Hubungan Beban-Lendutan Pada
Pelat Tanpa Perkuatan (PK)
Pada Gambar  12  terlihat bahwa  retak pertama terjadi pada saat beban 1,02 ton dengan  lendutan  5,20  mm.  Pada  praretak,  kurva  dari  beban  defleksi  masih merupakan garis lurus yang  memperlihatkan perilaku elastis penuh. kemudian pada kondisi  daerah  1/4L,  Akhirnya    pada  suatu    titik    tertentu    pelat  beton  desak mengalami  rusak  (pecah  atau spalling )  sehingga  jika  beban  ditambah  sedikit  saja maka  pelat  tidak  dapat  lagi  menahan  beban  dan  akhirnya  runtuh.  Beban batas/maskimum masih dapat dipikul oleh pelat ditunjukkan pada beban 4,58 ton.
3. Pengujian Pelat Beton dengan Perkuatan CRFP
a. Perkuatan Pelat (P1) dengan 1 Lapis CFRP satu arah ( Unidirectional ) Hasil Pengujian penurunan pelat beton bertulang dengan Perkuatan P e lat (P1) dengan  1  Lapis  CFRP  satu  arah  ( Unidirectional )  dengan  perekat  sikadur  dapat dilihat pada gambar 13 di bawah ini:
Gambar 8 Grafik Hubungan Beban-Lendutan pada Pelat dengan 1 Lapis CFRP satu arah (Unidirectional)
Pada Gambar  13  terlihat bahwa  retak pertama terjadi pada saat beban 2,04 ton.  Pada  praretak,  kurva  dari  beban  defleksi  masih  merupakan  garis  lurus  yang memperlihatkan  perilaku  elastis  penuh.  Kemudian  pada  kondisi  daerah  1/4L, Akhirnya    pada  suatu    titik    tertentu    beton  desak    mengalami  rusak  (pecah  atau spalling )  sehingga  jika  beban  ditambah  sedikit  saja  maka  pelat  tidak  dapat  lagi menahan  beban  dan  akhirnya  runtuh.  Beban  batas/maskimum  yang  masih  dapat dipikul oleh pelat ditunjukkan pada beban 7,89 ton.
b. Perkuatan Pelat (P2) dengan 1 Lapis CFRP dua arah ( Bidirectional ) Hasil Pengujian penurunan pelat beton bertulang dengan Perkuatan P e lat (P2) dengan  1  Lapis  CFRP  dua  arah  ( Bidirectional )  dengan  perekat  sikadur  dapat dilihat pada Gambar 14 di bawah ini.

## Gambar 9 Grafik Hubungan Beban-Lendutan dengan
Pelat dengan 1 Lapis CFRP dua arah (Bidirectional)
Pada  Gambar  14  terlihat  bahwa    retak  pertama  terjadi  pada  saat  beban  2,04 ton  dengan  lendutan  11,61  mm.  Pada  praretak,  kurva  dari  beban  defleksi  masih merupakan  garis  lurus  yang  memperlihatkan  perilaku  elastis  penuh.    Akhirnya pada  suatu    titik    tertentu    beton  desak    mengalami  rusak  (pecah  atau  spalling) sehingga  jika  beban  ditambah  sedikit  saja  maka  balok  tidak  dapat  lagi  menahan beban dan akhirnya runtuh. Beban batas/maskimum dapat dipikul oleh pelat balok ditunjukkan pada beban 8,15 ton.
c. Perkuatan Pelat (P3) dengan 1 Lapis CFRP tiga arah ( Pseudoisotropic )
Hasil Pengujian penurunan pelat beton bertulang dengan Pelat dengan 1 Lapis CFRP  tiga  arah  ( Pseudoisotropic )  dengan  perekat  sikadur  dapat  dilihat  pada Gambar 15 di bawah ini.
Gambar 10
Grafik Hubungan Beban-Lendutan dengan Pelat dengan 1 Lapis CFRP tiga arah (Pseudoisotropic)
Pada  Gambar  15  terlihat  bahwa    retak  pertama  terjadi  pada  saat  beban  3,05 ton  dengan  lendutan  15,95  mm.  Pada  praretak,  kurva  dari  beban  defleksi  masih merupakan  garis  lurus  yang  memperlihatkan  perilaku  elastis  penuh.  Akhirnya pada  suatu    titik    tertentu    beton  desak    mengalami  rusak  (pecah  atau  spalling) sehingga  jika  beban  ditambah  sedikit  saja  maka  balok  tidak  dapat  lagi  menahan beban dan akhirnya runtuh. Beban batas/maskimum dapat dipikul oleh pelat balok ditunjukkan pada beban 8,91 ton.

## 4. Pola Retak yang Terjadi pada Balok Beton
Ada tiga jenis pola retak yang terjadi pada balok yaitu:
a. Retak lentur
b. Retak geser
c. Retak kombinasi antara lentur dan geser
Pada pengujian, pola retak yang terjadi dapat ditampilkan sebagai berikut:
5. Retak Pelat Beton Tanpa Perkuatan
Retak lentur yang memiliki pola vertical terhadap sumbu Y, seperti yang terlihat dalam  Gambar  16.  Retak  lentur  biasanya  terjadi  disebabkan  oleh  beban  yang melebihi  kemampuan  balok.  Di  mana  retakan  pertama  yang  terjadi  yaitu  pada  saat beban 2,04 ton, kemudian disusul dengan retakan berikutnya dengan mencapai beban ultimate  yaitu  4,58  ton.  Gambar  di  atas  menunjukkan  bahwa  retakan  yang  terjadi adalah vertical, sehingga dapat disimpulkan retak yang terjadi adalah retak lentur.
Gambar 11 Pola Retak Lentur pada Pelat beton Tanpa Perkuatan (PK)

## 6. Retak Pelat Beton dengan Perkuatan CRFP
a. Perkuatan Pelat (P1) dengan 1 Lapis CFRP satu arah ( Unidirectional )
Retak  geser  yang  memiliki  pola  sejajar,  seperti  yang  terlihat  dalam  Gambar
17.    Retak  lentur  terjadi  setelah adanya  retak  lentur  yang  memiliki  pola  vertikal. Retak geser terjadi pada balok yang menggunakan perkuatan Pelat (P1) dengan 1 Lapis CFRP satu arah (Unidirectional) dengan perekat sicadur. Pada Gambar 4.6 terlihat  bahwa  balok  betonnya  lemah  dalam  gaya  tarik  dari  pada  gaya  tekan.  Di mana  retak  pertama  yang  terjadi  saat  dibebani  2,05  ton,  kemudian  retak  ini perlahan  bertambah  besar.  Hingga  beban  ultimate  pola  retak  yang  terjadi  adalah retak vertikal yaitu pada saat pembebanan 7,89 ton.
Gambar 12 Pola Retak  Lentur di Sekitar (1/4L-R) pada
Pelat dengan 1 Lapis CFRP satu arah (Unidirectional)
b. Perkuatan Pelat (P2) dengan 1 Lapis CFRP dua arah ( Bidirectional )
Retak  geser  yang  memiliki  pola  vertical  pada  posisi  1/4L  dan  ¾  R,  seperti yang  terlihat  dalam  Gambar  18  Retak  geser  terjadi  setelah  adanya  retak  lentur yang  memiliki  pola  vertikal.  Retak  geser  terjadi  pada  balok  yang  menggunakan Perkuatan P e lat (P2) dengan 1 Lapis CFRP dua arah ( Bidirectional ). Pada gambar 4.7 terlihat bahwa balok betonnya lemah dalam gaya tarik dari pada gaya tekan. Di mana  retak  pertama  yang  terjadi  saat  dibebani  2,05  ton,  kemudian  retak  ini perlahan berubah menjadi retak diagonal. Hingga beban ultimate pola retak yang terjadi adalah retak lentur yaitu pada saat pembebanan 8,15 ton.
Gambar 13 Pola Retak  Lentur di Sekitar (1/4L-R) pada Perkuatan Pelat (P2) dengan 1 Lapis CFRP dua arah (Bidirectional)
c. Perkuatan Pelat (P3) dengan 1 Lapis CFRP tiga arah ( Pseudoisotropic )
Retak  geser  yang  memiliki  pola  vertical  pada  posisi  1/4L  dan  ¾  R,  seperti yang  terlihat  dalam  Gambar  19  Retak  geser  terjadi  setelah  adanya  retak  lentur yang  memiliki  pola  vertikal.  Retak  geser  terjadi  pada  balok  yang  menggunakan perkuatan  Pelat  dengan  1  Lapis  CFRP  tiga  arah  ( Pseudoisotropic ).  Pada  gambar 4.7 terlihat bahwa balok betonnya lemah dalam gaya tarik dari pada gaya tekan. Di mana  retak  pertama  yang  terjadi  saat  dibebani  3,05  ton,  kemudian  retak  ini perlahan berubah menjadi retak diagonal.. Hingga beban ultimate pola retak yang terjadi adalah retak lentur yaitu pada saat pembebanan 8,91 ton.
Gambar 14
Pola Retak  Lentur di Sekitar (1/4L-R) pada Pelat dengan 1 Lapis CFRP tiga arah (Pseudoisotropic)

## 7. Hasil Pengujian
Berdasarkan  hasil  secara  analitis  dan  experiment  pelat  beton  bertulang  ukuran 225 x 100 x 10 cm yang telah maka didapat grafik perbandingan hubungan beban – lendutan setiap sampel pelat dapat dilihat Gambar 20.
Gambar 15

## Grafik Perbandingan Hubungan Beban-Lendutan
Setiap Sampel Berdasarkan Pengujian
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa secara experimen pelat perkuatan dengan 1 Lapis CFRP tiga arah ( Pseudoisotropic ) mampu menahan beban paling besar (baik) sebesar  8,91  ton  dengan  lendutan  58,45 mm    diikuti  Perkuatan  Pelat  (P2)  dengan  1 Lapis  CFRP  dua  arah  ( Bidirectional )  sebesar  8,15  ton  dengan  lendutan  55,20  mm serta  Pelat  dengan  1  Lapis  CFRP  satu  arah  ( Unidirectional )  sebesar  5,15  ton  dan lendutan  55,40  mm  sedangkan  balok  tanpa  perkuatan  sebesar  4,58  Ton  dengan lendutan 14, 40 mm. Jadi secara penelitian pelat perkuatan dengan 1 Lapis CFRP tiga arah ( Pseudoisotropic ) mampu menahan lendutan paling besar dibanding lainnya.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis teori dan eksperimen yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan  eksperimen  pada  pelat  kontrol  (tanpa  perkuatan)  didapat  beban  ultimit sebesar 4,58 ton dan  Pelat dengan 1 Lapis CFRP satu arah ( Unidirectional ) sebesar 8,15  Ton,  Perkuatan  P e lat  (P2)  dengan  1  Lapis  CFRP  dua  arah  ( Bidirectional ) sebesar  8,15  ton  sedangan  pelat  perkuatan  dengan  1  Lapis  CFRP  tiga  arah ( Pseudoisotropic )  sebesar 8,91 ton.
2. Berdasarkan hasil eksperimen peningkatan daya dukung Pelat dengan 1 Lapis CFRP satu  arah  ( Unidirectional )  memiliki  efisiensi  sebesar  72,22  %,  Perkuatan  P e lat  (P2) dengan  1  Lapis  CFRP  dua  arah  ( Bidirectional )  memiliki  efisiensi  sebesar  77,78  % sedangan pelat perkuatan dengan 1 Lapis CFRP tiga arah ( Pseudoisotropic ) memiliki efisiensi tertinggi sebesar 94,44 %.
3. Pola retak pada eksperimen tanpa perkuatan terjadi retak pada pembeban PK = 2,05 ton, P 1 = 2,05, P 2 = 3,05  ton dan P 3 = 4,05 ton.
4. Berdasarkan  analisis  maupun  hasil  eksperimen  terbukti  bahwa  penambahan perkuatan  lapisan  CRFP  mampu  meningkatkan  kemampuan  pelat  beton  dalam memikul lentur jauh lebih baik dari kondisi normalnya (tanpa perkuatan).

## BIBLIOGRAFI
Alami,  F.  2010.  “ Perkuatan  Lentur  Balok  Beton  Bertulang  dengan  Glass  Fiber Reinforced Polymer (GFRP) ”. Seminar dan pameran HAKI.
American Concrete Institute, 2008, Guide for the Design and Construction of Externally Bonded  FRP  Systems  for  Strengthening  Concrete  Structures  (ACI  440.2R-02) : Reported by ACI Committee 440, ACI Committee 440
Anonimous.  2007.  SNI 03-2847-2002  Tata  Cara  Perhitungan  Struktur  Beton  untuk Bangunan Gedung . Surabaya: ITS Press.
Asroni, A., 2010, Balok dan Pelat Beton Bertulang, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Chang  Kugkwan  dan  Daewon  Seo.2012. Behavior  of  One  way  Slab  Reinforced  with GFRP Bars . ISSN 1346-7581.
Dipohusodo, I. 1993. Struktur Beton Bertulang , Jakarta: Penerbit Gramedia.
Imran, S., dkk., 2014, Perencanaan Dasar Struktur Beton Bertulang, Bandung: Penerbit ITB
Istimawan  Dipohusodo.  1999. Struktur  Beton  Bertulang .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Sivagamsundari  R  dan  Kumaran.2011. Experimental  Study  On  The  Behavior  Of Concrete One Way Slab Reinforced With GFRP . ISSN 0976-4399.
Soenaryo,  Taufik,  Siswanto. Perbaikan  Kolom  Beton  Bertulangdengan  Menggunkan Concrete Jacketing . Rekayasa Sipil. Volume-3, No.2. ISSN 1978-5658
Suharjo,  Ray  Richard.  2016. Kekuatan  Lentur  Balok  Dengan  Perkuatan  GFRP  Akibat Rendaman Air Laut Selama 2 Tahun (Tugas Akhir). Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Gowa.
Triwiyono,mA., 2004, Perbaikan dan Perkuatan Struktur Beton, Topik Spesial, Teknik Struktur, Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
Triwiyono,A.,  2006. Perbaikan  danPerkuatan  Struktur  Beton  PascaGempa  dengan FRP, Makalah  Seminar  Perkembangan  Standarddan  Methodologi  Konstruksi TahanGempa Himpunan Ahli KonstruksiIndonesia, Medan.
Turnip,  S  Martua.2019. Evaluasi  Dan  Perkuatan  Struktur  Pelat,  Dan  Dinding  Geser Dengan  Glass  Fiber  Reinforced  Polymer  (GFRP) .Fakultas  Teknik  Universitas Lampung.
Tarigan,  Johannes.,  Nursyamsi,  dan  Randi  Meka.(2018).  The  usage  of  carbon  fiber reinforcement  polymer  and  glass  fiber  reinforcement  polymer  for  retrofit technology  building. IOP  Conference  Series  :  Earth  and  Environmental Science,126 012024 .
Pakpahan, Andrew., Johannes Tarigan, dan Medis Surbakti. Analysis and Experimental Usage  of  CFRP  Wrap  Type  on  Flexural  Strength  of  Concrete  Beam. MATEC Web of Conferences 258, 03001 (2019) SCESCM 2018.
Patra, Fadel Muhammad., Johannes Tarigan dan Torang Sitorus. Flexural strength using Steel  Plate,  Carbon  Fiber  Reinforced  Polymer  (CFRP)  and  Glass  Fiber Reinforced  Polymer  (GFRP)  on  Reinforced  Concrete  Beam  in  Building Technology. IOP  Conf.  Series:  Earth  and  Environmental  Science  126  (2018) 012025.
Simbolon,  Albert.,  dan  Johannes Tarigan.  The Experience  of  Retrofit  Design  in  Using CFRP of Building Case Study of tha Ramp Structure of Palm Oil Mill in South Sumatera. IOP  Conf.  Series:  Materials  Science  and  Engineering  420  (2018)
012001 .
Juandra  Hartono,  Dkk., Jurnal  Ilmiah  Semesta  Teknika      Vol.  13,  No.1,  1-11,  Mei 2010 , “Perkuatan  Lentur  Pelat  Lantai  Tampang  Persegi  Dengan  Penambahan Tulangan Tarik Dan Komposit Mortar”,
Patricia  Kembuan  Steenie  E.  Wallah,  Servie  O., Jurnal  Sipil  Statik    Vol.6    No.9 September  2018  (705-714)  ISSN:  2337-6732,  “Desain  Praktis  Pelat Konvensional Dua Arah Beton Bertulang”.
Indriyani  Puluhulawa., Inovtek,  Volume  5,  Nomor  1,  April  2015.  “Kapasitas  Lentur Perkuatan Pelat Beton Bertulang Menggunakan Kabel Baja Dan Mortar”.
Indriyani  Puluhulawa,  Alamsyah., Seminar  Nasional  Industri  dan  Teknologi  (SNIT), Politeknik  Negeri  Bengkalis,  “Perkuatan  Pelat  Lantai  Beton  Bertulang Menggunakan Baja Ringan Dan Sikadur Cf-31”,
I Nyoman Ardika, Dkk; Jurnal Spektran Vol. 7, No. 2, Juli 2019, Hal. 280 - 285 e-ISSN: 2302-2590),  “Studi  Eksperimen  Pelat  Beton  Bertulang  Pracetak  Satu  Arah Berpenampang “U” Sebagai Alternatif Struktur Lantai”.
Widya Desni Sitorus, Sutrisno., Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas  Negeri  Medan.  Indonesia  Vol  2,  No  2  Desember  (2016) . “Analisa Dimensi Dan Tulangan Pelat Lantai Pada Ruko R1- Gabung No. 18, 20, 26, 28, 30, 32 Dan 36 Bangunan Citraland Bagya City Medan”,
Heri  Purnomo,  Dian  Sestining  Ayu,.  (2019),  “Analisis  Struktur  Perkuatan  Jembatan Beton  Menggunakan  Steel  Plate  Bonding  Dan  Fiber  Reinforced  Polymer  (Frp) Untuk Mendukung Efisiensi Biaya Pekerjaan”,
Samuel  Agustinus,  Cindrawaty  Lesmana., Jurnal  Teknik  Sipil    Volume  15  Nomor  1, April  2019  :  1-85).  “Perbandingan  Analisis  Perkuatan  Struktur  Pelat  Dengan Metode Elemen Hingga”.
Endah  Kanti  Pangestuti ,  (2009)  “Penggunaan  CFRP  sebagai  bahan  komposit eksenternal pada struktur balok beton bertulang”,
Ireneus Petrico G,(2013) “Perbandingan kekuatan lentur balok beton bertulang dengan menggunakan perkuatan CFRP dan GFRP”

## Copyright holder:
Liberti Silitonga, Johannes Tarigan, A. Perwira Mulia Tarigan, Andar Sitohang (2022)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: